JURNAL DUNIA PENDIDIKAN https://jurnal.stokbinaguna.ac.id/index.php/JURDIP E-ISSN: 2746-8674
Pengaruh Penambahan Limbah Plastik Hdpe Terhadap Kuat Tekan Beton Fc`20 Mpa Dengan Variasi Bahan Tambah Sikafume
Iman Damai Hati Bawamenewi 1 , Abdi Rahmat Viki Gulo 2 1,2 Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia l. Teladan No.15, Teladan Bar., Kec. Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara 20214 Email: imanbawamenewi@gmail.com

## Abstrak
Limbah plastik merupakan limbah yang sangat sulit terurai, hal ini seringkali menimbulkan pencemaran lingkungan. Limbah plastik tersebut mempunyai berat yang ringan dan tidak mudah  berubah  bentuk.  Dalam  penelitian  ini  digunakan  limbah  plastik  High  Density Polyethylene  (HDPE)  dan  Sikafume.  Polyethylene  dihasilkan  dari  proses  polimerisasi molekul-molekul  gas  ethylene  secara  bersama-sama  membentuk  rangkaian  panjang molekul  sampai  menjadi  bentuk  plastik  (polimer).  Dalam  penelitian  ini  ada  dua  hal pendekatan  yang  di  lakukan  adalah  pendekatan  kuantitatif  sebagai  bahan  untuk pengambilan data data di tempat penelitian tersebut. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan diatas penggunaan HDPE dan sikafume hanya bisa digunakan pada penambahan HDPE 3% dan sikafume 3%, bahan tambah ini mampu digunakan pada konstruksi beton dan tidak disyaratkan pada mutu beton ringan dikarenakan nilai antara kuat tekan beton normal dan penambahan HDPE memiliki selisih 1,29 MPa.  Semakin besar penambahan HDPE dan Sikafume,maka  semakin kecil nilai kuat tekan yang di hasilkan. Pada beton normal tanpa menggunakna bahan tambah di umur 28 hari telah memenuhi kuat tekan rencana  20 MPa, dengan  nilai  kuat  tekan  yang  di  peroleh  20,65  MPa.  Pada  penambahan  3%  hdpe  dan sikafume 3%  di umur 28 hari telah memenuhi kuat tekan rencana yaitu 20 mpa dengan di peroleh hasil pengujian 21,94 MPa. Dengan menggunakan penambahan limbah plastik hdpe 6% dan sikafume 6% di umur 28 hari, nilai kuat tekan yang di hasilkan semakin menurun dan tidak memenuhi kuat tekan rencana 20 MPa dengan hasi yang di peroleh pada umur 28 hari dengan diperoleh nilai 19,1 MPa. Pada umur 28 hari dengan menggunakan penambahan limbah  plastik  hdpe  9%  dan  sikafume  9%,  nilai  kuat  tekan  yang  di  hasilkan  semakin menurun dan tidak memenuhi nilai kuat tekan rencana 20 MPa, dengan hasil yang di peroleh pada umur 28 hari dengan nilai 16,25 MPa.
Kata Kunci: HDPE, Kuat Tekan Beton, Sikafume.

## PENDAHULUAN
Pembangunan di bidang konstruksi saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal  ini  tidak  lepas  dari  tuntutan  dan  kebutuhan  masyarakat  terhadap  infrastruktur  yang semakin maju, seperti jembatan dengan bentang yang panjang, gedung bertingkat tinggi dan fasilitas lainnya (Abiyyu; 2023). Beton merupakan salah satu pilihan sebagai bahan dasar
Pengaruh Penambahan Limbah Plastik Hdpe Terhadap Kuat Tekan Beton Fc`20 Mpa Dengan Variasi Bahan Tambah Sikafume Iman Damai Hati Bawamenewi, Abdi Rahmat Viki Gulo
struktur dalam konstruksi bangunan. Pada umumnya beton tersusun dari semen, agregat halus,  agregat  kasar  dan  air  (Akbar;  2023).  Namun  seiring  dengan  perkembangan  ilmu pengetahuan dan teknologi, bahan penyusun beton juga ikut berubah. Salah satu contohnya adalah  dengan  dimasukkannya  bahan  tambah  ataupun  bahan  pengganti  dalam  beton. Pemanfaatan  limbah  plastik  HDPE  dan  variasi  bahan  tambah  lain  yaitu  Sikafume  untuk campuran  beton  merupakan  salah  satu  langkah  untuk  mengurangi  permasalahan  limbah plastik yang sampai saat ini belum bisa diatasi (Behavior; 2013).
Limbah  plastik  merupakan  limbah  yang  sangat  sulit  terurai,  hal  ini  seringkali menimbulkan  pencemaran  lingkungan.  Limbah  plastik  tersebut  mempunyai  berat  yang ringan dan tidak mudah berubah bentuk. Dalam penelitian ini digunakan limbah plastik High Density  Polyethylene  (HDPE)  dan  Sikafume.  Polyethylene  dihasilkan  dari  proses polimerisasi  molekul-molekul  gas  ethylene  secara  bersama-sama  membentuk  rangkaian panjang molekul sampai menjadi bentuk plastik (polimer). Ada 3 jenis Polyethylene, yaitu LDPE,  MDPE  dan  HDPE.  LDPE  dan  MDPE  dihasilkan  dari  proses  bertekanan  tinggi, sedangkan HDPE dihasilkan dengan proses bertekanan rendah (Fan, 2018).
Menurut  Dewi  (2019),  penambahan  serat  Poyethylene  ke  dalam  campuran  beton dengan  kadar  0,3%  meningkatkan  kuat  tekan  sebesar  20,36%,  meningkatkan  kuat  tarik belah  sebesar  2,05%,  meningkatkan  nilai  kapasitas  momen  balok  sebesar  15,79%  dan meningkatkan  nilai  toughness  sebesar  318,61%.  Khonado  (2019)  melakukan  penelitian beton  ringan  menggunakan  agregat  limbah  botol  plastik  jenis  PET  (Polyethylene Terephthalate).  PET  dapat  dijadikan  sebagai  pengganti  agregat  kasar  pada  beton  ringan melalui  proses  pemanasan,  pendinginan  dan  pemecahan.  Namun  demikian  untuk mengetahui kuat tekan beton di tambahkan bahan yang berupa zat aditif untuk mendukung daya kekuatan beton semakin tinggi, salah satunya adalah pemanfaatan jenis aditif berupa bubuk halus (sikafume) (Behavior et al., 2013).
Salah  satu  variasi  bahan  tambah  Sica  Fume  yang  merupakan  bahan  aditif  (ad- mixture) pada campuran beton, yang di khususkan untuk struktur bangunan dangan kondisi lingkungan yang langsung berhubungan dangan cuaca, ataupun struktur yang berdekatan dengan bahan-bahan kimia yang dapat mengurangi durabilitas dan stabilitasi dari struktur.
Pengaruh Penambahan Limbah Plastik Hdpe Terhadap Kuat Tekan Beton Fc`20 Mpa Dengan Variasi Bahan Tambah Sikafume Iman Damai Hati Bawamenewi, Abdi Rahmat Viki Gulo
Sehingga penambahan Sica Fume ke dalam campuran beton dengan kadar tertentu distribusi porositas beton menjadi kecil, kepadatan beton bertambah dan selanjutnya kekuatan beton akan meningkat (Widiarini;2023).

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  di  lakukan  adalah  penelitian  eksperimen,  di  mana  untuk mendapatkan  data  data  dan  hasil  penelitian  terhadap  kuat  tekan  beton  dengan  bahan tambah limbah plastik HDPE/PET dan sikafume.
Subjek penelitian merupakan fenomena, benda atau orang yang mampu memberikan data atau informasi kepada peneliti. Subjek penelitian sangat di perlukan dalam penelitian di karenakan subjek penelitianlah yang menjadi bahan untuk di teliti sehingga menghasilkan berupa  data  dan  informasi  yang  di  butuhkan  oleh  peneliti.  Adapun  yang  menjadi  subjek penelitian ini adalah beton dengan mutu fc` 20 Mpa dan benda uji silinder. Pada penelitian ini bahan tambah yang di gunakan dalam campuran beton adalah limbah plastik HDPE/PET dan sikafume terhadap kuat tekan beton ringan.
Tabel 1. Parameter perbandingan penggunaan bahan tambah HDPE dan Sikafume.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Pengujian  propertis  material  bertujuan  untuk  mengamati  karakteristik  fisik  dari material tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan nilai desain campuran  yang optimal, sehingga material dapat memenuhi nilai mutu yang telah direncanakan.
No. Agregat
halus HDPE Total Semen Sikafume Total 1 100% 0% 100% 100% 0% 100% 2 97% 3% 100% 97% 3% 100% 3 94% 6% 100% 94% 6% 100% 4 91% 9% 100% 91% 9% 100%
Pengaruh Penambahan Limbah Plastik Hdpe Terhadap Kuat Tekan Beton Fc`20 Mpa Dengan Variasi Bahan Tambah Sikafume Iman Damai Hati Bawamenewi, Abdi Rahmat Viki Gulo
Tujuan utama dari pengujian propertis ini adalah untuk memastikan bahwa material memenuhi  standar  kualitas  yang  telah  ditetapkan,  sehingga  produk  akhir  yang menggunakan  material  tersebut  akan  memiliki  performa  yang  diinginkan.  Dengan menentukan  desain  campuran  yang  tepat,  pengujian  propertis  material  dapat  membantu dalam pengembangan produk yang aman, efisien, dan tahan lama.
Analisis saringan dilakukan berdasarkan ketentuan SNI ASTM C136 : 2012. Metode uji analisis saringan terdiri dari penentuan dan pembagian ukuran partikel agregat halus dan agregat kasar dengan menggunakan saringan.
Metode uji Analisis Saringan bertujuan untuk menentukan gradasi material berupa agregat. Hasil tersebut digunakan untuk menentukan pemenuhan ukuran distribusi partikel dengan syarat-syarat  spesifikasi  yang  dapat  dipakai  dan  untuk  menyediakan  data  penting  dalam mengatur produksi dari berbagai macam agregat dan campuran yang mengandung agregat.
Tabel 2. Hasil Analisis Saringan Agregat Kasar Jenis Contoh Uji CA ¾ (Agregat Kasar) Jumlah Massa Contoh Uji Kering Oven 2595, 5 Gram Ukuran Saringan Massa Tertahan Massa Tertahan Jumlah Massa Tertahan Persen Jumlah Keterangan Tertahan Lolos ASTM mm gram gram (%) (%) 3” 75,00
2 1 2 ⁄ ” 63,00 2” 50,00
1 1 2 ⁄ ” 37,50 100.00 1” 25,00 100.00 3/4” 19,00 178.50 178.50 6.70 93.30 1/2" 12,50 1,392.50 1,571.00 58.98 41.02 3/8” 9,50 756.50 2,327.60 87.39 12.61 No. 4 4,750 304.00 2,631.60 98.80 1.20 No. 8 2, 360 24.50 2,656.10 99.72 0.28 No. 16 1, 180 7.40 2,663.50 100.00 No. 50 0, 300 2,663.50 100.00
Iman Damai Hati Bawamenewi, Abdi Rahmat Viki Gulo
No. 100 0, 150 2,663.50 100.00 No. 200 0 ,075 2,663.50 100.00 Pan 2,663.50 652

## Modulus Kehalusan (FM)
Gumpulan Lempung
Uji gumpulan lempung dilakukan berdasarkan ketentuan pada SNI 03 – 4141- 1996. Gumpalan lempung dan butir-butir mudah pecah dalam agregat alam merupakan butir-butir agregat yang mudah pecah dengan cara ditekan di antara Ibu jari dan jari telunjuk, setelah agregat tersebut direndam dalam air suling selama (24 ± 4) jam.
Adapun tujuan dari uji gumpulan lempung ini adalah untuk memperoleh persen gumpalan lempung dan butir butir mudah pecah dalam agregat halus maupun kasar, sehingga dapat digunakan oleh perencana dan pelaksana.
Tabel 3. Hasil Uji Gumpulam Lempung Agregat halus
Jenis Contoh Uji Agregat Halus Jumlah Massa Contoh Uji Kering Oven gram % Agregat > No. 4 (G) % Agregat < No. 4 (H) NO Ukuran Saringan Analisa Saringan Contoh Agregat Massa Contoh Agregat Sebelum Pengujian Massa Contoh Agregat Sesudah Pengujian Kehilangan Massa Kadar Lempung Dan Butir Mudah Pecah Kadar Lempung Dan Butir Mudah Pecah Setelah Dikoreksi Lolos Tertahan % gram gram gram % % A B C D = B - C E = (D:B) x 100 F = (A x E) : 100
1 ≥ 1 1 2 ⁄ ” (37. 50 mm)
2 1 1 2 ⁄ ” (37.50 mm) 3/4” (19.00 mm) 3 3/4” (19.00 mm)
3/8” (9.50 mm) 4 3/8” (9.50 mm) No. 4 (4.75 mm)
Jumlah Gumpulan Lempung Dan Butir-Butir Mudah Pecah Dari Agregat Kasar (I)
Iman Damai Hati Bawamenewi, Abdi Rahmat Viki Gulo
5 No. 4 (4.75 mm) No. 16 (1.18 mm) 86,72 66,40 64,50 1,90 1,90 2,55 Jumlah Gumpulan Lempung Dan Butir-Butir Mudah Pecah Dari Agregat Kasar (I) 2,55 Total (K = (G x l) + (H x J)) 2,55

## Densitas Semen
Pengujian  Densitas  Semen  Merupakan  penentuan  densitas  semen  hidraulis khususnya  penggunaan  yang  ada  hubungannya  dengan  rancangan  dan  pengendalian campuran  beton.  Densitas  semen  hidraulis  didefinisikan  sebagai  massa  per  satu  satuan volume  zat  padat.  Pengujian  Densitas  Semen  dilakukan  berdasarkan  ketentuan  dari  SNI 2531 : 2015.
Tabel 4. Hasil Pengujian Densitas Semen Nomor Pengujian I II Satuan Massa Botol + Kerosin                                   M1 341.66 343.10 gram Massa Botol + Kerosin + Semen                    M2 405.37 408.91 gram Bacaan Awal                                                   V1 0.50 0.80 cc Bacaan Akhir                                                   V2 23.90 23.50 cc Densitas 𝑀2−𝑀1 𝑉2−𝑉1 2.723 2.899 - Rata - Rata 2.811 -
Tabel 5. Nilai Slump yang di rekomendasikan untuk berbagai type konstruksi.
Jenis pekerjaan Slump (mm) Maksimun  Minimum Pondasi beton bertulang (dinding dan pondasi telapak) 75 25 Pondasi telapak tanpa tulangan, pondasi tiang pancang, 75 25 konstruksi di bawah tanah. Pelat, balok, kolom bangunan dan dinding bertulang 100 25 Perkerasan Jalan dan Pelat Lantai 100 25 Beton massa (tebal) 75 25
Iman Damai Hati Bawamenewi, Abdi Rahmat Viki Gulo

## Tabel 6. Benda Uji Normal
No Jenis bahan
Berat 1 kali
adukan (kg)
Volume 1 kali
adukan (10 benda uji) m 3 1 Batu pecah ¾ 31,21 0,034
2 Pasir 18,40 3 Semen 12,60 4 Air 7,12 Total 69,34
Nilai untuk proporsi campuran beton normal tanpa menggunakan bahan tambah di peroleh dengan cara sebagai berikut :
Banyaknya benda uji = 10
Ukuran benda uji:  100 mm × 200 mm (2 buah)
150 mm × 300 mm (8 buah)
Total volume benda uji:
Volume benda uji dengan ukuran 100 mm × 200 mm = π × r^2 × t
Dimana: π = 3,14
r = jari-jari permukaan benda uji t = tinggi benda uji
Volume = 3,14 × 0,00252 × 0,2 = 0,00157 m3
Diperoleh volume benda uji sebesar 0,00157 m3 × ( 8 buah) = 0,01256 m3.
Volume benda uji dengan ukuran 150 mm × 300 mm = π × r^2 × t Volume = 3,14 × 0,0752 × 0,3 = 0,00527 m3
Didapat volume benda uji sebesar 0,00527 m3 × (2 buah) = 0,01054 m3.
Jadi, nilai total volume benda uji tanpa menggunakan bahan tambah adalah :
Iman Damai Hati Bawamenewi, Abdi Rahmat Viki Gulo
Total volume benda uji = 0,01256 m3 + 0,01054 m3
= 0,0231 m3 × 1,5 (faktor koreksi kesalahan)
= 0,034 m3
Proporsi campuran HDPE (3%) dan Sikafume (3%)
Tabel 7. Proporsi Campuran Hdpe (3%) Dan Sikafume (3%) No Jenis bahan Berat 1 kali adukan (kg)
Volume 1 kali
adukan (8 benda uji) m 3 1 Air 3,22 0,015
2 Semen
6,20
3 Batu pecah ¾ 16,3 4 Pasir 9,07 5 HDPE 3% 0,28 6 Sikafume 3% 0,19 Total 34,99
Untuk mendapatkan nilai kebutuhan limbah plastik HDPE 3% dan sikafume 3% .
Untuk pembuatan benda uji adalah sebagai berikut:
Dikarenakan penambahan limbah plastik HDPE di presentase dengan jumlah agregat halus  dan  Sikafume  disesuaikan  dengan  persentase  jumlah  semen  maka  perhitungannya adalah:
Plastik  HDPE  3%  =  jumlah  semen  yang  digunakan  untuk  pembuatan  benda  uji  × persentase penambahan plastik HDPE.
Plastik HDPE 3% = 0,07 × 3% = 0,28 kg
Sikafume 3% = 6,20  × 3% = 0,19 kg. Jadi, nilai kebutuhan HDPE pada pembuatan benda uji diperoleh 0,28 kg dan sikafume memperoleh nilai 0,19 kg
Proporsi campuran beton dengan bahan tambah HDPE (6%) dan Sikafume (6%)
Tabel 8.  Proporsi Campuran Hdpe (6%) Dan Sikafume (6%)
Iman Damai Hati Bawamenewi, Abdi Rahmat Viki Gulo
No Jenis bahan Berat 1 kali adukan (kg)
Volume 1 kali
adukan (8 benda uji) m 3 1 Air 3,75 0,018
2 Semen
7,01
3 Batu pecah ¾ 18,70 4 Pasir 10,26 5 HDPE 3% 0,65 6 Sikafume 3% 0,45 Total 40,82
Untuk memperoleh nilai HDPE dan sikafume yang terdapat pada tabel di atas dengan cara sebagai berikut :
HDPE = 10,26 × 6% = 0,65 kg Sikafume = 7,01 × 6% = 0,45 kg
Jadi, nilai kebutuhan HDPE pada pembuatan benda uji diperoleh 0,65 kg Dan sikafume memperoleh nilai 0,45.kg
Proporsi campuran beton dengan bahan tambah HDPE (9%) dan Sikafume (9%)
Tabel 9. Proporsi Campuran Hdpe (9%) Dan Sikafume (9%) No Jenis bahan Berat 1 kali adukan (kg)
Volume 1 kali
adukan (8 benda uji) m 3 1
Air 3,75
0,18
2 Semen 6,78 3 Batu pecah ¾ 18,70 4 Pasir 9,93
Pengaruh Penambahan Limbah Plastik Hdpe Terhadap Kuat Tekan Beton Fc`20 Mpa Dengan Variasi Bahan Tambah Sikafume Iman Damai Hati Bawamenewi, Abdi Rahmat Viki Gulo
Untuk memperoleh nilai HDPE dan sikafume yang terdapat pada tabel di atas dengan cara sebagai berikut :
HDPE = 9,93 × 9% = 0,98 kg
Sikafume = 6,78× 9% = 0,67 kg. Jadi, nilai kebutuhan HDPE pada pembuatan benda uji diperoleh 0,98 kg, dan sikafume memperoleh nilai 0,67. kg
Percobaan slump dilakukan untuk mengetahui tingkat kemudahan pengerjaan beton tersebut. Nilai percobaan slump pada penelitian ini dapat di uraikan sebagai berikut :
a. Pengujian slump benda uji beton normal
Tabel 10. Pengujian Slump Beton Normal Percobaan Slump rencana Slump saat diuji Mm mm Slump test 100 90 b. Pengujian slump benda uji dengan tambah HDPE(3%) dan Sikafume(3%)
Tabel 11. Pengujian Slump Benda Uji Dengan Bahan Tambah HDPE 3% Dan
Sikafume 3% Percobaan Slump rencana Slump saat diuji Mm mm Slump test 100 80 c. Pengujian slump benda uji dengan tambah HDPE(6%) dan Sikafume(6%)
Tabel 12. Pengujian Slump Benda Uji Dengan Bahan Tambah HDPE 6% Dan
Sikafume 6% Percobaan Slump rencana Slump saat diuji Mm mm 5 HDPE 3% 0,98 6 Sikafume 3% 0,67 Total 40,82
Iman Damai Hati Bawamenewi, Abdi Rahmat Viki Gulo
Slump test 100 85
d. Pengujian slump benda uji dengan tambah HDPE(9%) dan Sikafume(9%)
Tabel 13.  Pengujian Slump Benda Uji Dengan Bahan Tambah HDPE 9% Dan Sikafume 9%
Percobaan Slump rencana Slump saat diuji Mm mm Slump test 100 80
Hasil Uji Kuat Tekan
Kuat  tekan  beton  mengidentifikasikan  mutu  dari  sebuah  struktur,  semakin  tinggi tingkat kekuatan sruktur yang di kehendaki, semakin tinggi  mutu beton yang di hasilkan.
Tabel 14. Hasil Kuat Tekan Benda Uji Normal Untuk melakukan pengujian beton ini setalah, mencapai Umur 7,14,21 dan 28 hari.
Berikut  ini  merupakan  tabel  hasil  kuat  tekan  beton  dan  grafik  perbandingan  kuat tekan benda uji.
Tabel 15. Hasil Kuat Tekan Beton Dengan Bahan Tambah Hdpe 3% Dan Sikafume 3%
Hasil Kuat Tekan Beton Dengan bahan tambah HDPE 3% dan Sikafume 3%
No Hasil Kuat Tekan Beton Normal Fc`20 Mpa Massa Benda Uji Umur 7 Hari Umur 14 Hari Umur 21 Hari Umur 28 Hari Satuan I Ii I Ii I Ii I Ii 1 0% 15,5 13, 6 17,4  17,5 19, 8 19,4  20,4  20,9 𝐍/𝐌𝐌 𝟐 2 Nilai Rata Rata 14,25 17,45 19,6 20,65 𝐍/𝐌𝐌 𝟐 3 𝐍/𝐌𝐌 𝟐
Iman Damai Hati Bawamenewi, Abdi Rahmat Viki Gulo

## ( N/mm 2 )
No Umur benda uji I( N/mm 2 ) II( N/mm 2 ) Rata-rata 1 7 hari 14,1 14,2 14,5 2 14 hari 16,5 16,7 16,6 3 21 hari 18,5 18,6 18,55 4 28 hari 21,98 21,90 21,95
Tabel 16. Hasil Kuat Tekan Beton Dengan Bahan Tambah Hdpe 6% Dan Sikafume 6%
Hasil Kuat Tekan Beton Dengan bahan tambah HDPE 6% dan Sikafume 6%
( N/mm 2 ) No Umur benda uji I( N/mm 2 ) II( N/mm 2 ) Rata-rata 1 7 hari 12,3 11,7 12 2 14 hari 14,3 14,08 14,19 3 21 hari 16,4 16,7 16,55 4 28 hari 19,9 18,3 19,1
Tabel 17. Hasil Kuat Tekan Beton Dengan Bahan Tambah Hdpe 9% Dan Sikafume 9%
Hasil Kuat Tekan Beton Dengan dengan bahan tambah HDPE 9% dan Sikafume 9%
( N/mm 2 )
Iman Damai Hati Bawamenewi, Abdi Rahmat Viki Gulo
No Umur benda uji I( N/mm 2 ) II ( N/mm 2 ) Rata-rata 1 7 hari 11,5 10,7 11,1 2 14 hari 12,3 12,6 12,45 3 21 hari 14,0 15,2 14,6 4 28 hari 16,7 15,8 16,25

## Gambar 2. Grafik Perbandingan Kuat Tekan Beton
Berdasarkan hasil dari tabel dan grafik kuat tekan di atas ada beberapa hasil yang dapat di uraikan yaitu sebagai berikut :
1. Pada pengujian kuat tekan beton normal di umur 28 hari rata rata di peroleh nilai 20,65 MPa
2. Pada pengujian kuat beton dengan penambahan HDPE 3% dan Sikafume 3% , pada umur 28 hari di peroleh nilai rata rata 21,95 MPa
3. Pada pengujian kuat beton dengan penambahan HDPE 6% dan Sikafume 6% , pada umur 28 hari di peroleh nilai rata rata 19,1 MPa
4. Pada pengujian kuat beton dengan penambahan HDPE 9% dan Sikafume 9% , pada umur 28 hari di peroleh nilai rata rata 16,25 MPa.
Iman Damai Hati Bawamenewi, Abdi Rahmat Viki Gulo

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  di  uraikan  di  atas  dapat  semakin  besar penambahan HDPE dan Sikafume, maka semakin kecil nilai kuat tekan yang dihasilkan, pada beton  normal  tanpa  menggunakan  bahan  tambah  di  umur  28  hari  telah  memenuhi  kuat tekan rencana 20 Mpa, dengan nilai kuat tekan yang diperoleh 20,65 Mpa, pada penambahan 3% HDPE dan Sikafume di umur 28 hari telah memenuhi kuat tekan rencana yaitu 20 Mpa dengan  diperoleh  hasil  pengujian  21,94  Mpa,  dengan  menggunakan  penambahan  limbah plastik HDPE 6% dan Sikafume 6% di umur 28 hari, nilai kuat tekan yang dihasilkan semakin menurun dan tidak memenuhi kuat tekan rencana 20 Mpa dengan hasil yang diperoleh pada umur 28 hari dengan diperoleh nilai 19,1 Mpa, pada umur 28  hari dengan menggunakan penambahan limbah plastic HDPE 9% dan Sikafume 9%, nilai kuat tekan yang dihasilkan semakin menurun dan tidak memenuhi nilai kuat tekan rencana 20 Mpa, dengan hasil yang diperoleh pada umur 28 hari dengan nilai 16,25 Mpa, berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan diatas penggunaan HDPE dan Sikafume hanya bisa digunakan pada penambahan HDPE 3% dan Sikafume 3%, bahan tambah ini mampu digunakan pada konstruksi beton tidak  disyaratkan  pada  mutu  beton  ringan  dikarekanakan  nilai  antara  kuat  tekan  beton normal dan penambahan HDPE memiliki 1,29 Mpa.

## DAFTAR PUSTAKA
Abiyyu,  M.  D.  (2023).  Pemanfaatan  Limbah  Botol  Air  Kemasan  Atau  Polyethylene Terephthalate  (PET)  Untuk  Meningkatkan  Daya  Tahan  Perkerasan  Kaku  Terhadap Tegangan Lentur.
Akbar, S. J., Sarana, D., Fauzan, M., & Rahman, A. (2023). Hubungan Tegangan Regangan Dan Kuat  Tekan  Eco-Friendly  Ductile  Cementitious  Composite  Dengan  Menggunakan Serat  Polypropilene.  In  Prosiding  Seminar  Nasional  Teknik  Sipil  dan  Arsitektur (Senastesia) (Vol. 1, pp. 039-039).
Behavior,  T.  S.,  Filled,  C.,  &  Waste,  H.  (2013).  Perilaku  Kuat  Tekan  dan  Kuat  Tarik  Beton Campuran Limbah Plastik. 16(1), 76–82.
BHAMAKERTI,  O.  S.  (2021).  Pengaruh  Pemanfaatan  Bahan  Tambah  Limbah  Asbes,  Silica Fume,  Dan  Superplasticizer  Terhadap  Kuat  Lentur  Balok  Beton  Self  Compacting Concrete  (Scc)  Bertulang  (The  Effect  Of  The  Utilization  Of  Asbestos  Waste,  Silica
Pengaruh Penambahan Limbah Plastik Hdpe Terhadap Kuat Tekan Beton Fc`20 Mpa Dengan Variasi Bahan Tambah Sikafume Iman Damai Hati Bawamenewi, Abdi Rahmat Viki Gulo
Fume, And Superplasticizer Additional Materials On Flexible Strength Of Reinforced Self Compacting Concrete (Scc) Concrete Beam).
DEWI PRATIWI, D. I. K. A., & SITI YULIANI S, N. Y. I. M. A. S. (2019). PENGARUH VARIASI KANDUNGAN  SILICA  FUME  TERHADAP  KUAT  TEKAN  BETON  BERAGREGAT PLASTIK  POLYPROPYLENE  DENGAN  SUPERPLASTICIZER  (Doctoral  dissertation, Politeknik Negeri Sriwijaya).
Dewi, S. U., & Purnomo, R. (2016). PENGARUH TAMBAHAN LIMBAH PLASTIK HDPE ( HIGH DENSITY POLYETHYLENE ) TERHADAP KUAT TEKAN BETON PADA MUTU K . 125. 6(1), 15–29.
Fan, Y., Li, Y., & Yin, S. (2018). Non-uniform ground-level wind patterns in a heat dome over a uniformly heated non-circular city. International Journal of Heat and Mass Transfer, 124, 233-246.
Khonado,  M.  F.,  Manalip,  H.,  &  Wallah,  S.  E.  (2019).  KUAT  TEKAN  DAN  PERMEABILITAS BETON POROUS DENGAN VARIASI UKURAN AGREGAT. 7(3), 351–358.
Mite, K. G. (2017). PENGARUH PENAMBAHAN SILICA FUME TERHADAP KUAT TEKAN. VI(2),
219–230.
Pemanfaatan, P., Hdpe, L. P., Beton, T., Priyananta, R. I., Studi, P., Teknik, S. I., Sipil, J. T., Teknik, F., & Jember, U. (2015). Digital Repository Universitas Jember.
Permata,  D.  M.,  Akhir,  T.,  Sipil,  J.  T.,  Teknik,  F.,  &  Muhammadiyah,  U.  (2008).  TERHADAP BETON. 1–13.
Syefringga,  F.  (2021).  Pengaruh  Penambahan  Limbah  Plastik  Sebagai  Campuran  Beton Terhadap Kuat Tekan dan Daya Serap Air Pada Paving Block (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
Trisnawati, S. N. I., Ramadhan, N., Pentury, H. J., Anggraeni, A. D., Solihat, E., Khasanah, U., ... &  Rispatinigsih,  D.  M.  (2023).  Pengantar  Pendidikan:  Suatu  Konsep  dan  Teori. Penerbit Tahta Media.
WIDIARINI, M. R. (2023). Pengaruh Penambahan Limbah Plastik Botol Air Mineral Terhadap Kuat Tekan, Kuat Tarik Dan Kuat Lentur Beton (The Effect Of Adding Mineral Water Plastic Waste On The Compressive Strength, Tensile Strength, And Flexural Strength Of Concrete).
Pengaruh Penambahan Limbah Plastik Hdpe Terhadap Kuat Tekan Beton Fc`20 Mpa Dengan Variasi Bahan Tambah Sikafume Iman Damai Hati Bawamenewi, Abdi Rahmat Viki Gulo
Zulkarnain, F., & Kamil, B. (2021, November). Perbandingan Kuat Tekan Beton Menggunakan Pasir Sungai sebagai Agregat Halus Dengan Variasi Bahan Tambah Sica Fume Pada Perendaman  Air  Laut.  In  Prosiding  Seminar  Nasional  Penelitian  LPPM  UMJ  (Vol. 2021).